297 
DE  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
298 
Weise,  auf  rein  galvanischem  Wege  bereitele  Messing- 
lauge, wie  ich  sie  nennen  will,  kann  auf  unbestimmte 
Zeit  dienen,  und  es  ist  nur  noting,  hin  und  wieder  etwas 
Cyankalium  hinzuzusetzen.  Es  ist  gleichgültig,  ob  man 
zuerst  die  Kupferanode  und  dann  die  Zinkanode  nimmt, 
oder  ob  man  umgekehrt  verfährt.  Ich  habe  mich  auch  öf- 
ters sogleich  einer  Messinganode  bedient,  aber  nur  selten 
die  gewünschte  Farbe  sogleich  erhalten 5 es  reducirte 
sich  immer  entweder  Kupfer  oder  Zink  im  Ueberschusse. 
Ist  der  Gegenstand  glänzend  und  polirt,  so  wird  auch 
dei  erste  Ueberzug  so  erscheinen,  nur  wenn  derselbe 
dicker  wird,  erhält  er  das  Matt,  welches  den  meisten 
galvanischen  Ueberzügen  eigenthümlich  ist.  Die  Berei- 
tung der  obigen  Lauge  geht  um  so  schneller  vor  sich, 
je  concentrirter  die  Cyankaliiunautlösung  ist.  Bei  ver- 
dünnterer  Auflösung  bedarf  man  auch,  sowohl  beim 
Beginne  des  Processes,  als  auch  bei  den  späteren  Be- 
ductionen  einer  starkem  Batterie  bis  zu  4 oder  noch 
mehr  Plattenpaaren.  Man  kann  die  Farbe  des  Messings 
beliebig  modificiren,  und  einen  sehr  schönen  tomback- 
ähnlichen Lieberzug  erhalten,  wenn  man  mit  der  Mes- 
singanode zugleich  eine  Kupferanode  von  grösserer  oder 
geringerer  Oberfläche  anwendet.  Das  so  eben  beschrie- 
bene Verfahren,  das,  so  viel  ich  weiss,  noch  nicht  be- 
kannt ist,  kann  mit  Nutzen  angewendet  werden,  um  das 
galvanisch  reducirte  Kupfer  noch  mit  einem  Messing- 
überzuge  zu  versehen.  Es  wird  dadurch  erleichtert  den 
galvanoplastischen  Gegenständen  eine  der  antiken  Patina 
ähnliche  Bronzirung  zu  ertheilen,  welche,  wie  man  weiss, 
das  reine  Kupfer  sonst  nur  schwer  annimmt.  Besonders 
aber  vortheilhaft  wird  dieses  Verfahren  werden,  wenn 
es  sich  darum  handelt,  eiserne  Gegenstände  des  Luxus 
oder  des  Bedürfnisse  mit  Messing  zu  überziehen,  was 
sonst  gewöhnlich  durch  eine  Art  Plattirung  mit  dünnem 
Messing  geschieht,  die  bei  etwas  complicirten  Formen 
sehr  mühsam  und  kostspielig  ist. 
Es  ist  bekannt,  dass  aus  electrolytischen  Flüssigkeiten, 
die  mehrere  Sauerstoffsalze  mit  metallischen  Basen  z.  B. 
schwefelsaures  Kupfer  und  schwefelsaures  Zink  oder  sal- 
petersaures Silber  und  salpetersaures  Kupfer  zugleich 
aufgelöst  enthalten , die  negativem  Metalle  sich  viel 
leichter  und  in  viel  grösserer  Quantität  reduciren,  als 
die  positivem.  Aus  Kupfervitriollösungen,  die  stark  mit 
Zink  oder  Eisen  verunreinigt  sind,  wdrd  das  Kupfer  bei 
Anwendung  einer  schwachen  Batterie,  beinahe  bis  auf 
das  letzte  Atom  ausgezogen  werden  können,  ohne  fremde 
Beimischungen  zu  verrathen.  Es  scheint  mir  unzweifel- 
haft, dass  bei  den  gemischten  Cyanüren  verschiedener 
Metalle,  ein  entgegengesetztes  Verhalten  Statt  findet,  so 
dass  z.  B.  das  Zink,  obgleich  es  das  positivere  Metall 
ist,  sich  ungleich  leichter  reducirt,  als  das  Kupfer.  Um 
dem  reducirten  Messing  eine  röthlichere  Farbe  zu  er- 
theilen, muss  daher  immer  ein  grösserer  Ueberschuss 
an  Kupfer  vorhanden  sein,  und  eine  längere  Einwirkung 
Statt  finden,  als  im  umgekehrten  Falle.  Da  genaue  Un- 
tersuchungen über  die  verschiedenen  Umstände,  die  hier- 
bei Statt  finden,  noch  nicht  gemacht  worden  sind,  so 
mag  diese  vorläufige  Bemerkung  genügen,  die  für  die 
praktische  Ausübung  des  beschriebenen  V erfahrens  nütz- 
lich sein  dürfte. 
Herr  Becquerel  hat  Herrn  Ruolz  gegenüber  seine 
Priorität  in  Bezug  auf  galvanische  Beduction  der  ,Legi- 
rungen  in  bestimmten  Mischungsverhältnissen  geltend 
gemacht,  und  führt  zu  diesem  Ende  einen  Versuch  an, 
der  eigentlich  nichts  beweist.  Mir  scheint  es,  als  dürfe 
man  eine  Entdeckung  nicht  anticipiren  , die  für  die 
Theorie  und  Praxis  auf  diesem  Gebiete,  sehr  wichtig, 
aber  erst  noch  zu  machen  wäre.  Vernünftiger  Weise 
nämlich,  kann  man  die  nach  diesem  oder  jenem  Ver- 
fahren reducirten  Metall-Legirungen , nur  als  einiger- 
maassen  homogene  Gemenge  ansprechen,  wie  es  übri- 
gens in  den  meisten  Fällen  auch  die  durch  Schmelzung 
eihaltenen  Legirungen  sind.  Bei  diesen  aber  hat  man 
ein  bestimmtes  Verbältniss  der  Bestandtheile  viel  mehr 
in  seiner  Gewalt,  als  bei  den  galvanischen  Legirungen, 
bei  denen  man  von  Gesetzen  ihrer  Bildung  dui’chaus 
noch  nichts  kennt. 
Bei  der  Beduction  des  Goldes  und  Silbers  bediene 
ich  mich  schon  seit  längerer  Zeit  eines  ähnlichen  Ver- 
fahrens, d.  h.  ich  bereite  mir  keine  chemische  Gold- 
oder Silberauflösung,  sondern  erhalte  dies^elbe  bei  An- 
wendung des  Gyankaliums,  auf  galvanischem  Wege, 
indem  ich  mich  der  Anoden  von  diesen  Metallen  be- 
diene. Auch  ähnliche  Gold-  und  Kupferlegirungen , wie 
die  oben  beschriebene  Messinglegirung,  kann  man  durch 
Anwendung  von  Kupferanoden  in  Cyan-Goldauflösungen, 
oder  umgekehrt  von  Goldanoden  in  Cj''ankupferauflö- 
sungen  erhalten.  Bei  gleichzeitiger  Anwendung  von 
Gyangold-  und  Gyansilberauflösung  findet  aber,  wie  die 
Erfahrung  schon  vielfach  gemacht  worden  ist,  der  sehr 
merkwürdige  Umstand  Statt  , dass  selbst  bei  einem 
äusserst  geringen  Antheil  Silber  und  einem  grossen 
Ueberschuss  Gold,  das  Silber,  obgleich  es  das  positivere 
Metall  ist,  sich  viel  leichter  rcducirl,  und  bis  es  ganz 
erschöpft  ist,  dem  Golde  eine  merklich  blassgelbe  , mit- 
